TCVN8652:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 về Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật Tên chỉ tiêu Mức Phương pháp thử Sơn lót Sơn phủ Nội thất Ngoại thất Nội thất Ngoại thất 1. Màu sắc - - Như mẫu chuẩn TCVN 2102:2008 2. Trạng thái sơn trong thùng chứa Khi khuấy sơn sẽ đồng nhất, không có cục vón cứng TCVN 8653-1:2012 3. Đặc tính thi công Dễ dàng quét 2 lớp 4. Độ ổn định ở nhiệt độ thấp (-5ºC) Không biến chất 5. Ngoại quan màng sơn Không có biểu hiện khác thường trên bề mặt màng sơn 6. Thời gian khô, h, không lớn hơn: - Khô bề mặt - Khô hoàn toàn 1 3 1 5 TCVN 2096:1993 7. Độ mịn, m m, không lớn hơn 30 40 TCVN 2091:1993 8. Độ bám dính, điểm, không lớn hơn 1 2 TCVN 2097:1993 9. Độ phủ, g/m 2 , không lớn hơn - 200 TCVN 2095:1993 10. Độ bền nước, h, không nhỏ hơn 240 480 240 480 TCVN 8653-2:2012 11. Độ bền kiềm, h, không nhỏ hơn 144 240 144 240 TCVN 8653-3:2012 12. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn - 450 1200 TCVN 8653-4:2012 13. Độ bền chu kỳ nóng lạnh, chu kỳ, không nhỏ hơn - - 50 TCVN 8653-5:2012 14. Độ thấm nước, ml/m 2 , không lớn hơn* 8 - - Phụ lục A (*) Các chỉ tiêu này được thử theo yêu cầu của khách hàng 4. Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 4.1. Bao gói Sơn tường được đóng trong thùng kín, bao bì được làm bằng vật liệu sao cho không ảnh hưởng đến chất lượng của sơn. 4.2. Ghi nhãn Ghi nhãn theo qui định hiện hành với nội dung sau: a) tên sản phẩm, kí hiệu; b) tên cơ sở sản xuất, địa chỉ; c) kí hiệu và số hiệu tiêu chuẩn của sản phẩm; d) số hiệu lô hàng; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 f) ngày tháng năm sản xuất, hạn sử dụng; g) hướng dẫn sử dụng. Các nội dung ghi nhãn nêu trên được in dán hoặc in trực tiếp lên bao bì sản phẩm. 4.3. Bảo quản Sơn được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh xa nguồn lửa. 4.4. Vận chuyển Sơn được vận chuyển trên các phương tiện không gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. PHỤ LỤC A ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC CỦA MÀNG SƠN (Determination of water permeability of paint film) A.1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấm nước của màng sơn. A.2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 2090:2007 (ISO 15528:2000), Sơn, vecni là nguyên liệu cho sơn và vecni - Lấy mẫu; TCVN 5669:2007, Sơn và vecni - Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử; TCVN 2094:1993, Sơn - phương pháp gia công màng sơn; ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A.3. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử A.3.1. Lấy mẫu thử Theo quy định trong TCVN 2090:2007. A.3.2. Chuẩn bị và kiểm tra mẫu thử Theo quy định trong TCVN 5669:2007. A.4. Chuẩn bị tấm chuẩn để thử Tấm chuẩn để thử được chế tạo bằng vữa xi măng - cát (cát có d max ≤ 5 mm, có kích thước (150 x 150 x 10)) mm sao cho đạt mác vữa 100 theo TCVN 4314:2030. Trước khi gia công màng sơn, bề mặt tấm chuẩn để thử phải phẳng và nhẵn. A.5. Dụng cụ, hóa chất - Dụng cụ thử độ thấm nước: tạo dụng cụ thử độ thấm nước bằng cách cắt bỏ phần hình nón của pipet loại 5 mL, có vạch chia đến 0,05 mL và cắt bỏ phần vát của chuôi phễu thủy tinh rồi nối hai phần này với nhau bằng cao su mềm sao cho vạch số 0 của pipet nằm phía trên. Chi tiết về dụng cụ thử độ thấm nước trình bày như hình A.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Vật liệu bịt kín: Vật liệu bịt kín có đặc tính không hút nước và không làm rò nước như parafin hoặc vật liệu tương tự. - Nước cất. Hình A.1. Dụng cụ thử độ thấm nước đối với màng sơn A.6. Cách tiến hành Lấy 3 tấm chuẩn đem gia công màng sơn lên một mặt theo Điều 3.1 trong TCVN 2094:1993, để khô hoàn toàn rồi đem thử. Đặt tấm thử đã có màng sơn khô lên mặt phẳng nằm ngang, bề mặt sơn hướng lên trên. Gắn dụng cụ thử độ thấm nước lên bề mặt sơn. Dùng vật liệu bịt kín gắn xung quanh để đảm bảo không bị rò nước ở vùng tiếp xúc giữa dụng cụ thử độ thấm nước và bề mặt sơn. Cho nước cất có nhiệt độ (27 ± 2) o C vào dụng cụ thử độ thấm nước, mực nước được cho vào từ từ đến vạch số 0 để tránh tạo thành bọt khí. Để ổn định mẫu thử trong 24 h ở điều kiện phòng thí nghiệm. Sau đó xác định lượng nước giảm thông qua các vạch chia trên dụng cụ thử độ thấm nước. Nếu lượng nước giảm quá vạch chia 5 ml thì dùng pipet loại 5 ml bổ sung thêm nước cất cho đến vạch số 0. Lượng nước bổ sung được tính là lượng nước đã thấm vào màng sơn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ thấm nước của màng sơn, lấy chính xác đến 0,01 mL, được tính theo công thức sau: W = Trong đó: W là độ thấm nước của mẫu thử, mL/m 2 ; V là giá trị trung bình cộng lượng thấm nước vào màng sơn của ba mẫu thử, mL; D là đường kính trong miệng phễu của dụng cụ thử độ thấm, cm.